— 46 — 
ho trovato assai maraviglioso e bello a vedere. Può ancora manifestarsi 
la fosforescenza raschiando i cristalli con una punta di acciaio, o rapida- 
niente riscaldandoli, sia immergendoli in un liquore bollente, sia spar- 
gendoli sopra un corpo arroventato. 2^ La luce che emana è di color 
bianco alquanto celestrino , e talvolta apparisce in forma di scintille 
brillantissime che scoccano dal cristallo come le scintille elettriche, al- 
tre volte è più pallida e diffusa, e sembra partire dall'interno del cristallo. 
3' Non tutte le soluzioni danno cristalli fosforescenti, nè tutti i cristalli 
della stessa soluzione sono fosforescenti. Quantunque di raro , mi si è 
presentato anche il caso di due soluzioni che contenevano le medesime 
sostanze quasi nelle stesse proporzioni, e di esse una soltanto mi ha dato 
cristalli fosforescenti. In generale poi ho trovato quasi sempre in mag- 
gior copia fosforescenti i cristalli depositati dalle soluzioni con carbo- 
nato sodico, ed al contrario non ho mai potuto scuoprire alcun segno di 
fosforescenza nei cristalli generati nelle soluzioni con acido solforico 
soprabbondante. Dai cristalli più grossi e più lentamente ingranditi, ho 
avuto il maggior numero di scintille quando più volte di seguito li ho 
scalfiti. 4* Non ci ha alcuna parte dei cristalli che a preferenza delle altre 
scalfita scintilli; e nemmeno ho potuto scorgere alcun rapporto tra la ge- 
minazione e la fosforescenza. 5^ La proprietà di essere i cristalli fosfore- 
scenti non è stabile. Estratti di fresco dalle acque madri , siano ancora 
bagnati, siano prosciugati con panno lino, facilmente si veggono scin- 
tillare quando sono scalfiti o immersi nell'acqua bollente; dopo qualche 
tempo scintillano più di raro, e trascorsi due giorni non li ho mai più 
trovati fosforescenti. 
Composizione chimica. Più che in tutte le altre sostanze delle quali 
si esamina la polisimmetria importa avere esatta conoscenza della com- 
posizione chimica delle diverse specie di cristalli nel solfato potassico. 
Dappoiché nella maggior parte degli altri casi non cade alcun dubbio 
sulla identica natura chimica dei cristalli di diverso tipo, e convien cer- 
care la cagione del fenomeno in altre condizioni che non si riferiscono 
alla qualità diversa dei componenti. Ma per i cristalli di solfato potassi- 
co, come per quelli del cromato della medesima base, la cagione delle 
differenze cristallografiche è riposta nella presenza o nella mancanza 
della soda nelle soluzioni che danno origine ai cristalli; e nei cristalli 
romboedrici si contiene sempre non piccola parte di soda. Egli è però 
che si presenta inevitabile la quistione se le due specie di cristalli ab- 
biano lo stesso tipo di chimica composizione, se cioè nei cristalli rom- 
